Jurnal Dinamika Vokasional Teknik Mesin, Volume 6, Nomor 1, April 2021 35

## Huda Kholif Rahman
1 , Sunyoto 2

## ABSTRACT

## ABSTRAK

## PENDAHULUAN
Teknik pengelasan memegang peran penting  dalam perkembangan teknologi di bidang konstruksi baja, karena  teknik pengelasan banyak digunakan secara luas pada penyambungan baja konstruksi. Banyaknya penggunaan teknik pengelasan disebabkan karena dalam penyambungan baja konstruksi melalui teknik las memiliki keunggulan yaitu proses yang lebih sederhana, lebih murah, dan mudah diaplikasikan dalam berbagai posisi sambungan (Bakhori, 2017: 14). Salah satu baja yang paling sering digunakan dalam konstruksi
baja yaitu baja konstruksi standar JIS G3101 SS400 yang telah dibentuk profil-profil standar yang sering disebut sebagai baja IWF. Wibowo, dkk (2018: 81) mengatakan  bahwa baja JIS G3101 SS400 dikenal sebagai baja konstruksi yang sering diaplikasikan dalam pembuatan kolom dan balok konstruksi, rangka atap konstruksi, maupun rangka jembatan.  Salah satu konstruksi baja yang tidak dapat lepas dari teknik pengelasan yaitu pembuatan kolom dan balok konstruksi.
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan,  dalam pembuatan kolom dan balok konstruksi memerlukan penyambungan-

## PENGARUH ARUS SMAW TERHADAP KEKUATAN TARIK DAN IMPAK BAJA KONSTRUKSI IWF JIS G3101 SS400
1 Program Studi Pendidikan Teknik Mesin FT UNNES; 2 Program Studi Pendidikan Teknik Mesin FT UNNES Email: hudakholifrahman@gmail.com
There are many defects encountered in weldments of JIS G3101 SS400 IWF construction steel. This defect affects the tensile and impact strength of welded joints. One cause of weld defect is the incorrect setting of the electric current. This study examined the effect of electric current variation in SMAW welding on the tensile and impact strength of the IWF construction steel. The research uses experimental methods. The variation of electric current being investigated was 150 A, 170 A, and 190 A. The weldments used 60 V-seam angle, E7018 electrode, straight motion, underhand position, reversed polarity DC SMAW welding machine, and open ventilation. The results showed that the variation in the current strength of 150 A, 170 A, and 190 A affects the tensile strength but had no effect on the welded joints' impact strength.
Keywords : SMAW, electric current, construction steel, tensile strength, impact strength
Sambungan las baja konstruksi IWF JIS G3101 SS400 sering dijumpai hasil las yang kurang baik/cacat las yang akan mempengaruhi kekuatan sambungan seperti kekuatan tarik dan kekuatan impak. Hasil las yang kurang baik disebabkan salah satunya karena tidak tepatnya pengaturan kuat arus. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variasi kuat arus las SMAW terhadap kekuatan tarik dan kekuatan impak sambungan las baja konstruksi IWF standar JIS G3101 SS400. Metode penelitian menggunakan metode eksperimen. Variasi kuat arus yang diteliti 150 A, 170 A, dan 190 A dengan kampuh V sudut 60 0 , elektroda E7018, gerakan lurus, posisi bawah tangan, mesin las SMAW DC polaritas terbalik, dan pendinginan udara terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi kuat arus 150 A, 170 A, 190 A berpengaruh terhadap kekuatan tarik tetapi tidak berpengaruh terhadap kekuatan impak sambungan las bahan baja konstruksi IWF JIS G3101 SS400.
.
Kata kunci: arus SMAW, baja konstruksi, kekuatan tarik, kekuatan impak
Jurnal Dinamika Vokasional Teknik Mesin ISSN 2548-7590 (media online) Volume 6 Nomor 1 April 2021 Hal 35-45 ISSN 2598-392X (media cetak) https://journal.uny.ac.id/index.php/dynamika/issue/view/2049
Artikel Dikirim: 30  Desember  2020, Artikel Direview: 03 Februari 2021, Artikel Direvisi: 08 Februari  2021, Artikel Diterbitkan: 31 Maret 2021
penyambungan batang-batang baja konstruksi IWF standar JIS G3101 SS400 ukuran IWF 350 menggunakan teknik pengelasan. Proses pembuatan kolom dan balok konstruksi dikatakan memiliki kualitas sambungan yang baik ditandai dengan memiliki kekuatan sambungan yang tinggi. Kekuatan yang diperlukan dalam penyambungan baja konstruksi IWF pada pembuatan kolom dan balok konstruksi yaitu kekuatan tarik dan kekuatan impak.
Baja konstruksi IWF yang dilas dalam pembuatan kolom dan balok konstruksi memerlukan  kekuatan tarik yang tinggi karena kolom dan balok pada konstruksi baja nantinya akan menerima beban yang besar apabila telah dibangun menjadi sebuah bangunan. Apabila baja konstruksi yang digunakan memiliki kekuatan tarik yang tinggi maka beban maksimum yang dapat diterima pada bahan suatu konstruksi baja juga tinggi.  Tingginya nilai beban maksimum yang dapat diterima baja konstruksi tersebut tentunya akan  membuat keamanannya lebih terjamin. Maka dari itu baja konstruksi yang memerlukan penyambungan dengan  las diharuskan memiliki nilai  kekuatan tarik yang tinggi.  Penjelasan tersebut sesuai dengan penjelasan Nugroho dan Setiawan (2018: 135) yang menyatakan bahwa kekuatan sambungan las SMAW pada baja konstruksi memerlukan  kekuatan optimal dari sambungan las untuk menahan beban yang di berikan. Konstruksi baja terutama bagian kolom dan balok konstruksi juga harus memiliki kekuatan impak yang tinggi karena suatu balok dan kolom konstruksi harus bersifat tidak mudah patah apabila tertimpa beban besar secara mendadak. Ada kalanya konstruksi rangka bangunan tertimpa beban berat secara tiba-tiba misalnya tertimpa reruntuhan beton dari atas manakala terjadi goncangan gempa. Konstruksi baja bagian balok yang tertimpa beton tidak boleh mengalami patah. Menurut Sahlan (2015: 118) patah material pada konstruksi baja akibat kerusakan mekanis harus dapat dicegah dengan dilakukan pengujian dan analisis yang seteliti dan seakurat mungkin.
Oleh karena itu, apabila pada konstruksi baja terdapat sambungan las, maka sambungan las tersebut juga diharuskan memiliki sifat tidak mudah patah yang ditandai dengan memiliki kekuatan impak yang tinggi.
Berdasarkan kondisi di lapangan, hasil sambungan las baja konstruksi IWF pada pembuatan balok dan kolom dijumpai beberapa sambungan yang memiliki kualitas hasil las yang kurang baik atau terdapat cacat pengelasan seperti pengisian yang kurang sempurna. Selain itu banyak pula sambungan las yang dilakukan pengulangan pengelasan. Adanya cacat pengelasan akan mempengaruhi kekuatan sambungan las sehingga perlu diatasi. Sopiyan dan Susetyo (2017: 99) menyatakan bahwa  hasil pengelasan yang kurang baik seperti cacat-cacat las menghasilkan kekuatan sambungan yang kurang baik.  Sedangkan menurut Daryanto (2013: 6) terjadinya cacat las disebabkan oleh  teknik pengelasan dan penentuan parameter pengelasan yang kurang tepat seperti penentuan kuat arus, kampuh, elektroda, dan sebagainya.
Salah satu parameter las yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi cacat sambungan yaitu penentuan besar kuat arus, karena  kuat arus merupakan salah satu parameter pengelasan SMAW yang mana besar kecilnya mempengaruhi kualitas hasil lasan dan dikhawatirkan akan mempengaruhi kekuatan sambungannya.  Menurut Azwinur, dkk  (2020: 2) arus las merupakan parameter las yang langsung mempengaruhi penembusan dan kecepatan pencairan logam induk sehingga akan mempengaruhi hasil las.
Acuan dalam menentukan kisaran besarnya arus tergantung pada ukuran diameter elektroda yang digunakan. Adapun  dalam menentukan ukuran diameter elektroda las berdasarkan ukuran ketebalan bahan yang disambung. Baja konstruksi IWF standar JIS G3101 SS400 yang disambung memiliki ketebalan 7 mm. Adapun  ukuran diameter elektroda las SMAW pada pengelasan pelat dengan tebal antara 6 sampai 10 mm dapat menggunakan elektroda berdiameter 4 mm dan
Artikel Dikirim: 30  Desember  2020, Artikel Direview: 03 Februari 2021, Artikel Direvisi: 08 Februari  2021, Artikel Diterbitkan: 31 Maret 2021
arus sebesar 150 A sampai 190 A sehingga penelitian ini akan menganalisis pengaruh variasi kuat arus las yaitu arus 150 A, 170 A, dan 190 A pada pengelasan baja konstruksi IWF standar JIS G3101 SS400.
Berdasarkan hasil penelitian Asibeluo dan Emifoniye (2015: 29) pengelasan SMAW baja konstruksi ASTM A36 menggunakan variasi arus 70 A sampai 120 A menunjukkan bahwa semakin tinggi arus las maka akan menurunkan nilai kekuatan impaknya, yaitu pengelasan dengan arus 70 A memiliki nilai kekuatan impak tertinggi sebesar 52 Joule, sedangkan pengelasan dengan arus 120 A memiliki kekuatan impak terendah yaitu sebesar 11 Joule.
Penelitian yang dilakukan oleh Syaripuddin, dkk (2014: 94) menyatakan bahwa pengelasan SMAW pada baja konstruksi Bj.44 dengan menggunakan variasi arus 100 A, 110 A, 120 A, dan 130 A menunjukkan hasil yaitu semakin tinggi arus las maka akan meningkatkan kekuatan tariknya, yaitu kekuatan tarik tertinggi didapat pada pengelasan dengan arus 130 A yang memiliki kekuatan tarik sebesar 547 N/mm 2 . Pengelasan SMAW yaitu  proses pengelasan dimana logam induk mengalami pencairan akibat pemanasan dari busur listrik yang timbul antara ujung elektroda dan permukaan benda kerja. Sambungan las terjadi karena melelehnya logam pengisi/bahan tambah berupa elektroda dengan logam induknya Kualitas hasil las SMAW dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu kuat arus. Amin (2017: 64) menyatakan bahwa penggunaan arus listrik akan berhubungan dengan masukan panas. Masukan panas yang cukup diperlukan untuk membentuk struktur yang baik sehingga diperoleh kekuatan sambungan las yang maksimal.
Baja konstruksi profil IWF termasuk kedalam golongan baja lunak yang dibentuk dari hasil pengerolan. Baja lunak yang digunakan untuk baja konstruksi memiliki standar G3101 yang artinya kode baja rol untuk konstruksi umum atau rolled steels for general
structure berdasarkan standar JIS. Salah satu jenis baja JIS G3101 yaitu baja SS400 yang artinya baja tersebut termasuk kedalam s tructural steel yang  berkekuatan tarik paling rendah 40 kg/mm 2 atau 400 MPa sehingga biasa disebut sebagai baja SS400.
Berdasarkan uraian di  atas maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variasi  kuat arus  150 A, 170 A, dan 190 A pengelasan SMAW terhadap kekuatan tarik sambungan las baja konstruksi IWF standar JIS G3101 SS400 dan menguji pengaruh variasi kuat arus 150 A, 170 A, dan 190 A pengelasan SMAW terhadap kekuatan impak sambungan las baja konstruksi IWF standar JIS G3101 SS400.
Keterbaruan penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan bahan baja konstruksi yang benar-benar diapikasikan pada pembuatan kolom dan balok suatu konstruksi baja yaitu menggunakan baja konstruksi IWF standar JIS G3101 SS400. Selain itu pengujian impak masih jarang dianalisis dalam penelitian sebelumnya. Disamping itu, hasil penelitian ini akan diperoleh berapa besar kuat arus yang memiliki nilai kekuatan tarik dan kekuatan impak tertinggi pada bahan yang dilas sehingga penyambungan las pada baja konstruksi IWF dapat diterapkan dengan aman yang  mana nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan arus pengelasan yang tepat.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen. Metode eksperimen digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi terkendali.  Adapun desain penelitian yang digunakan yaitu menggunakan desain penelitian One Shot Case Study yang mana desain ini terdapat suatu kelompok yang diberi perlakuan/ threatment yang mana ditetapkan sebagai variabel bebas dan selanjutnya analisis hasilnya yang mana ditetapkan sebagai variabel terikat. Selengkapnya bisa dilihat pada Tabel 1.
Artikel Dikirim: 30  Desember  2020, Artikel Direview: 03 Februari 2021, Artikel Direvisi: 08 Februari  2021, Artikel Diterbitkan: 31 Maret 2021
Tabel 1. Desain Penelitian Kelompok eksperimen Perlakuan Hasil E X Y1 Y2 Kelompok eksperimen (E)  pada  Tabel 1 yaitu  berupa  baja konstruksi IWF standar  JIS G3101 SS400 yang dipotong menjadi pelat yang kemudian diberi perlakuan/ threatment (X) yaitu berupa variasi arus pengelasan SMAW sebesar 150 A, 170 A, dan 190 A. Selanjutnya dilakukan pengujian berupa pengujian kekuatan tarik dan kekuatan impak untuk memperoleh hasil (Y1 dan Y2) dimana Y1 merupakan nilai kekuatan tarik dan Y2 merupakan nilai kekuatan impak.
Penelitian ini terdapat suatu kontrol (C) yang nantinya digunakan sebagai pembanding dari kelompok eksperimen di  atas. Kelompok kontrol penelitian yaitu berupa baja konstruksi IWF standar JIS G3101 SS400 yang tanpa diberi perlakuan dan langsung dilakukan pengujian kekuatan tarik (Y3) dan kekuatan impak (Y4) untuk mendapatkan hasil.
Selengkapnya bisa dilihat pada Tabel 2. Tabel 2. Kontrol Penelitian Kelompok Kontrol Perlakuan Hasil C - Y3 Y4
Peralatan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a.  Mesin las SMAW DAESUNG Arc-250 DC
Inverter untuk proses pengelasan bahan. b. Mesin  frais Turret Milling Machine tipe X6325 untuk proses pembuatan kampuh las dan pembuatan spesimen.
c. Mesin uji tarik UTM Servo ToronTech TT- HW2-600S untuk proses pengujian kekuatan tarik spesimen.
d.    Mesin uji impak Hung Ta HT-8041  untuk proses pengujian kekuatan impak spesimen.
e. Mesin uji komposisi  Spectrotest TXC03 untuk proses pengujian komposisi bahan.
f.  Mesin  gergaji Everising S-12H untuk proses pemotongan bahan.
Bahan yang digunakan dalam  penelitian ini yaitu:
a.  Baja konstruksi bentuk profil IWF 350 standar JIS G3101 SS400 yang telah dipotong menjadi pelat ukuran 170 mm x 150 mm x 7 mm dan 70 mm x 100 mm x 7 mm seperti terlihat pada gambar 1.
b.  Elektroda jenis E7018 dengan diameter 4 mm seperti terlihat pada gambar 2.
Gambar 1. Baja Konstruksi IWF Standar JIS G3101 SS400
Gambar 2. Elektroda E7018 Parameter  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Variabel bebas: variasi kuat arus las SMAW sebesar 150 A, 170 A, dan 190 A.
2. Variabel terikat: kekuatan  tarik  dan kekuatan  impak sambungan las baja konstruksi IWF standar JIS G3101 SS400.
3. Variabel kontrol: menggunkan jenis arus las DC dengan polaritas terbalik, elektroda E7018 diameter 4 mm, posisi pengelasan bawah tangan/1G, bentuk kampuh V sudut
Artikel Dikirim: 30  Desember  2020, Artikel Direview: 03 Februari 2021, Artikel Direvisi: 08 Februari  2021, Artikel Diterbitkan: 31 Maret 2021
60 0 dengan root opening dan root face selebar 2 mm (seperti terlihat pada gambar 3), gerakan lurus  yang diakhiri dengan gerakan zigzag pada layer  terakhir, dan pendinginan dengan udara terbuka.
Gambar 3. Kampuh V Sudut 60 0 Root Opening dan Root Face 2 mm
Penelitian ini dilakukan dengan urutan proses  sesuai dengan diagram alir seperti terlihat pada gambar 4.
Gambar 4. Diagram Alir Proses Penelitian Sebelum dilakukan proses pengujian, bahan uji harus dibuat suatu spesimen dengan standar uji. Standar uji menggunakan  standar ASTM E8 untuk  spesimen uji kekuatan tarik dan standar ASTM  E23 untuk spesimen uji kekuatan impak seperti terlihat pada gambar 5 dan gambar 6.
Gambar 5. Dimensi Uji Tarik Standar ASTM E8 (American Association State, 2008) Gambar 6. Dimensi Uji Impak Standar ASTM E23 (American National Standard, 2007) Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Dokumentasi Peneliti mencacat hal-hal penting pada tiap tahap-tahap penelitian dan mendokumentasikan dalam bentuk foto.  Dokumen-dokumen yang terkumpul  diperlukan untuk mendukung hasil yang didapat dari uji laboratorium.
2. Uji Laboratorium
Setelah semua persiapan mulai dari persiapan alat bahan, pemberian perlakuan berupa variasi arus pengelasan, dan  pembuatan spesimen, selanjutnya agar diperoleh data dilakukan pengumpulan data melalui uji laboratorium. Pengujian laboratorium dilakukan melalui pengujian kekuatan tarik dan pengujian kekuatan impak dari bahan baja konstruksi IWF standar JIS  G3101 SS400 yang dilas. Bahan tersebut kemudian dibuat spesimen dengan standar yang ditentukan. Data yang diperoleh dari hasil pengujian kemudian dimasukkan ke dalam tabel untuk dianalisis.
Analisis data menggunakan analisis data stastistik untuk menguji  pengaruh varisi kuat arus 150 A, 170 A, dan 190 A terhadap kekuatan tarik dan kekuatan impak sambungan las. Analisis data dilakukan dengan bantuan SPSS 16.0.
Adapun tahapan dari analisis data yaitu sebagai berikut: 1. Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Uji normalitas digunakan untuk mengetahui suatu data dari hasil penelitian apakah berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak.  Taraf signifikasi yang digunakan sebesar  0,05  dengan  kriteria untuk uji normalitas menurut Basuki (2016: 10) sebagai berikut: 1) Jika nilai Sig. > 0,05, maka data berdistribusi normal 2)  Jika nilai Sig. <  0,05, maka data tidak berdistribusi normal
2. Uji Homogenitas Lavene Statistic
Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui data variabel apakah memiliki data yang sama atau tidak. Melalui uji homogenitas, data  hasil penelitian dapat diketahui sifatnya yaitu homogen atau tidak. Taraf signifikasi yang digunakan adalah 0,05 dengan kriteria untuk uji homogenitas menurut Basuki (2016:
7) sebagai berikut:
1) Jika nilai Sig.  >  0,05, maka data memiliki varians yang sama (homogen).
2)  Jika nilai  Sig.  <  0,05, maka data tidak memiliki varians yang sama (homogen).
3. Uji Hipotesis One Way Anova
Uji anava satu jalan (one  way  anov a) digunakan dikarenakan penelitian ini akan menganalisis variasi-variasi yang ada karena adanya  beberapa perlakuan atau threatment untuk menyimpulkan ada tidaknya perbedaan rata-rata pada tiap kelompok variasi. Taraf signifikasi yang digunakan sebesar 0,05 dengan kriteria untuk uji hipotesis  menurut Basuki (2016: 7) sebagai berikut: 1) Jika nilai Sig > 0,05, maka H 0 diterima dan H 1 ditolak atau tidak ada pengaruh pada tiap-tiap variasi.
2) Jika nilai Sig < 0,05, maka H 1 diterima dan H 0 ditolak atau ada pengaruh pada tiap-tiap variasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengujian kekuatan tarik ditunjukan oleh Tabel 3. Tabel 3. Data Uji Kekuatan Tarik Kelompok Kekuatan Tarik ( ) Rata-rata Kekuatan Tarik ( ) Arus 150 A 494,8 MPa 509,1 MPa 486,1 MPa 546,4 MPa Arus 170 A 550,1 MPa 549,7 MPa 564,9 MPa 534,1 MPa Arus 190 A 569,9 MPa 567,8 MPa 571,1 MPa 562,5 MPa Raw Material 481,2 MPa 481,2 MPa Berdasarkan data rata-rata hasil uji kekuatan tarik di atas, maka dapat dibuat suatu grafik/diagram garis. Gambar  7  menunjukkan grafik data rata-rata hasil uji kekuatan tarik.
Gambar 7. Grafik Hasil Uji Kekuatan Tarik Hasil pengujian kekuatan impak ditunjukan oleh Tabel 4. Tabel 4. Data Uji Kekuatan Impak
Kelompok Kekuatan Impak (K ) Rata-rata Kekuatan Impak (K ) Arus 150 A 1,15 J/ mm 2 1,05 J/ mm 2 0,96 J/ mm 2 1,05 J/ mm 2 Arus 170 A 0,86 J/ mm 2 0,99 J/ mm 2 0,96 J/ mm 2 1,15 J/ mm 2 Arus 190 A 0,86 J/ mm 2 0,89 J/ mm 2 0,96 J/ mm 2 0,86 J/ mm 2 Raw Material 1,66 J/mm 2 1,66 J/mm 2
Artikel Dikirim: 30  Desember  2020, Artikel Direview: 03 Februari 2021, Artikel Direvisi: 08 Februari  2021, Artikel Diterbitkan: 31 Maret 2021
Berdasarkan data rata-rata hasil uji kekuatan  impak  di atas, maka dapat dibuat suatu grafik/diagram  garis.  Gambar  8 menunjukkan  grafik data rata-rata hasil uji kekuatan impak.
Gambar 8. Grafik Hasil Uji Kekuatan Impak Adapun hasil analisis data statistik menggunakan SPSS 16.00 dipeoleh hasil sebagai berikut:
1. Uji normalitas data kekuatan tarik didapatkan nilai Kolmogorov Smirnov Z sebesar 0,657 dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,780 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data hasil pengujian kekuatan tarik terdistribusi normal. 2. Uji homogenitas data kekuatan tarik didapatkan nilai Levene Statistic sebesar 5,001 dan pada Sig. diperoleh nilai sebesar 0,053 yang mana nilai Sig. tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data hasil pengujian kekuatan tarik memiliki varians yang sama (homogen).
3. Uji hipotesis one  way  anova data  kekuatan tarik  didapatkan nilai F sebesar 6,160 dan diperoleh nilai Sig. sebesar 0,035 yang mana nilai Sig tersebut kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diputuskan bahwa H 1 diterima  dan H 0 ditolak yang artinya terdapat pengaruh variasi kuat arus 150 A, 170 A, dan 190 A terhadap kekuatan tarik sambungan las baja konstruksi IWF standar JIS G3101 SS400. 4. Uji normalitas  data kekuatan impak didapatkan nilai Kolmogorov Smirnov Z sebesar 0,695 dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar
0,720 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data hasil pengujian kekuatan impak terdistribusi normal. 5. Uji homogenitas data kekuatan  impak didapatkan nilai Levene Statistic sebesar 5,001 dan pada Sig. diperoleh nilai sebesar 0,053 yang mana nilai Sig. tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data hasil pengujian kekuatan tarik memiliki varians yang sama (homogen).
6.  Uji  hipotesis one way anova data kekuatan impak  didapatkan nilai F sebesar 6,160 dan diperoleh nilai Sig. sebesar 0,035 yang mana nilai Sig tersebut kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diputuskan bahwa H 1 diterima dan H 0 ditolak yang artinya terdapat pengaruh variasi kuat  arus 150 A, 170 A, dan 190 A terhadap kekuatan tarik sambungan las baja konstruksi IWF standar JIS G3101 SS400 Berdasarkan data hasil pengujian tarik terlihat bahwa masing-masing kelompok spesimen yang memperoleh perlakuan kuat arus 150 A, 170 A, dan 190 A terjadi perbedaan nilai rata-rata kekuatan tariknya. Perbedaan yang terjadi yaitu semakin besar kuat arus yang diberikan maka akan meningkatkan nilai rata- rata kekuatan tariknya.
Adanya peningkatan nilai kekuatan tarik seiring dengan peningkatan kuat arus disebabkan karena apabila kuat arus yang diberikan ditingatkan maka akan meningkatkan masukan panas yang diterima oleh elektroda dan benda kerja. Masukan panas yang tinggi menyebabkan elektroda dan  benda kerja akan lebih mudah mencair saat prose pengelasan berlangsung. Apabila pencairan elektroda dan benda kerja tinggi, maka akan memperdalam dan memperlebar penetrasi logam las sehingga daerah logam las/campuran lelehan elektroda dan benda kerja semakin dalam.
Apabila  penetrasi logam las semakin dalam,  maka kekuatan sambungan las akan semakin besar. Penjelasan diatas sejalan dengan penjelasan  yang diungkapkan oleh Awali, dkk (2014: 108) yang menyatakan bahwa kuat arus langsung berpengaruh pada penetrasi logam las, bentuk manik, perubahan struktur mikro akibat
Artikel Dikirim: 30  Desember  2020, Artikel Direview: 03 Februari 2021, Artikel Direvisi: 08 Februari  2021, Artikel Diterbitkan: 31 Maret 2021
pengaruh panas dan lebar HAZ. Jika semakin besar arus las dapat memperdalam penetrasi logam lasan dan juga memperlebar HAZ, demikian sebaliknya. Adapun Barsoum  dan Khurshid (2017: 1401) mengungkapkan bahwa sambungan dengan penetrasi penuh dengan filler dan material yang sama akan menghasilkan keuletan dan kekuatan maksimal yang lebih tinggi.
Gambar 9. Patahan Spesimen Uji Tarik Arus
150 A Gambar 10. Patahan Spesimen Uji Tarik Arus 170 A Gambar 11. Patahan Spesimen Uji Tarik Arus 190 A Gambar 12. Patahan Spesimen Uji Tarik Raw

## Material
Gambar 9, 10, 11, dan 12 menunjukkan patahan spesimen uji tarik. Mengacu pada gambar  tersebut  dapat dikatakan bahwa sambungan las baja JIS G3101 SS400 yang dilas dengan variasi arus 150 A, 170 A, dan 190 A termasuk dalam patahan ulet dikarenakan terjadi reduksi penampang yang cukup besar serta ujung patahannya memiliki memiliki permukaan tidak rata/berserabut.
Berdasarkan letak dari patahannya, spesimen baja JIS G3101 SS400 yang dilas dengan variasi  arus  150 A, 170 A, dan 190 A letak patahnya berada diluar bagian logam las/sambungan.  Perbandingan nilai kekuatan tarik juga didapatkan nilai kelompok variasi arus 150 A, 170 A,  dan 190 A memiliki
Artikel Dikirim: 30  Desember  2020, Artikel Direview: 03 Februari 2021, Artikel Direvisi: 08 Februari  2021, Artikel Diterbitkan: 31 Maret 2021
kekuatan tarik yang lebih tinggi dibandingkan kekuatan tarik raw material . Hal tersebut menandakan bahwa arus 150 A, 170 A, dan 190 A sudah cukup untuk menghasilkan sambungan yang kuat dan melebihi kekuatan raw material nya. Hal tersebut  sesuai dengan pendapat  Aditia dkk (2019: 3) yang menyatakan bahwa  penyetelan  kuat arus pengelasan yang tepat akan mempengaruhi kekuatan hasil las. Kekuatan tarik dimaksudkan yaitu apakah kekuatan las mempunyai nilai yang sama, lebih rendah atau lebih tinggi dari kelompok raw material. Hasil dari penelitian ini relevan dengan hasil  penelitian yang dilakukan oleh Syahrani (2013: 401) yang meneliti tentang pengaruh variasi kuat arus SMAW terhadap kekuatan tarik baja karbon rendah yang mana hasil penelitiannya  menunjukkan bahwa dengan meningkatnya kuat  arus yang diberikan maka akan meningkatkan nilai kekuatan tariknya. Berdasarkan penelitiannya, alasan yang menyebabkan hasilnya demikian yaitu karena arus yang rendah akan menyebabkan penyalaan busur las yang kurang stabil. Arus rendah akan menghasilkan masukan panas yang tidak cukup untuk  melelehkan elektroda dan raw material serta penembusan yang kurang dalam saat proses pengelasan berlangsung. Kondisi tersebut yang menyebabkan kekuatan tariknya menjadi rendah apabila menggunakan arus yang rendah demikian sebaliknya.
Adapun data hasil pengujian impak terlihat bahwa masing-masing kelompok spesimen yang memperoleh perlakuan kuat arus 150 A, 170 A, dan 190 A terjadi perbedaan besarnya  nilai rata-rata kekuatan impaknya meski perbedaannya tidak signifikan. Perbedaan yang terjadi yaitu semakin besar kuat arus yang diberikan maka akan menurunkan nilai rata-rata kekuatan impaknya. Adanya penurunan rata-rata nilai kekuatan impak seiring dengan meningkatnya kuat arus yang diberikan yaitu karena besarnya arus akan berbanding lurus dengan masukan panas  yang diterima oleh elektroda dan raw material saat proses pengelasan berlangsung.
Masukan panas yang lebih tinggi tersebut akan menghasilkan sifat getas yang lebih tinggi dibanding bahan yang dilas dengan arus 150 A. Sifat getas yang lebih tinggi inilah  yang akan menurunkan kekuatan impaknya.
Hasil dari penelitian ini relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2019: 68) yang meneliti tentang pengaruh variasi  kuat arus SMAW terhadap  kekuatan impak baja  karbon rendah yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan meningkatnya kuat arus yang diberikan maka akan menurunkan nilai kekuatan impaknya. Berdasarkan penelitiannya, alasan yang menyebabkan hasilnya  demikian yaitu karena masukan panas yang terlalu tinggi akibat dari kuat arus  yang tinggi menyebabkan laju pendinginannya menjadi lambat sehingga mengakibatkan penggetasan. Penggetasan itulah yang menyebabkan menurunnya nilai kekuatan impak. Hal sebaliknya didapat apabila menggunakan kuat arus yang lebih rendah. Arus yang lebih rendah akan mengurangi penggetasan logam las sehingga kekuatan impaknya menjadi lebih tinggi.
Setelah dilakukan pengujian kekuatan impak, maka spesimen akan mengalami patah dan dapat dianalisis jenis patahannya termasuk patahan ulet atau getas. Gambar 13, 14, 15, dan 16 menunjukkan penampang patahan spesimen setelah dilakukan pengujian impak.
Gambar 13. Patahan Spesimen Uji Impak Arus 190 A
Artikel Dikirim: 30  Desember  2020, Artikel Direview: 03 Februari 2021, Artikel Direvisi: 08 Februari  2021, Artikel Diterbitkan: 31 Maret 2021
Gambar 14. Patahan Spesimen Uji Impak Arus
170 A
Gambar 15. Patahan Spesimen Uji Impak Arus 190 A
Gambar 16. Patahan Spesimen Uji Impak Raw Material
Berdasarkan gambar 13, 14, 15, dan 16, maka dapat diidentifikasi bahwasanya jenis patahan  dari tiap-tiap perlakuan  variasi arus termasuk kedalam patahan ulet. Hasil patahan dapat dikatakan patah ulet apabila terdapat ciri-
ciri ujung patahannya tidak rata/berserabut, permukaan patahan kasar, dan berwarna kelabu. Hasil tersebut relevan dengan penelitian yang dilakukan  oleh Saifudin (2017: 62) yang meneliti tentang pengaruh variasi arus las SMAW terhadap kekuatan impak baja karbon rendah. Berdasarkan hasil penelitiannya diperoleh hasil yaitu adanya peningkatan kuat arus akan menurunkan nilai kekuatan impaknya.  Isi  penelitiannya juga disebutkan bahwa jenis patahan yang terjadi pada tiap-tiap spesimen dengan perlakuan varisi arus termasuk kedalam patahan ulet. Patahan ulet ini menandakan bahwa adanya penyerapan energi yang cukup besar pada area yang mendapat beban kejut dan  ditandai dengan deformasi yang cukup besar di bagian penampang patahan, permukaan patahan nampak kasar dan berserabut, serta berwarna kelabu.

## SIMPULAN
Hasil analisis pengaruh variasi kuat arus las SMAW sebesar 150 A, 170 A, dan 190 A terhadap kekuatan tarik diperoleh hasil yaitu terdapat adanya pengaruh dari  ketiga variasi kuat arus 150 A, 170 A, dan 190 A terhadap kekuatan tarik baja konstruksi IWF standar JIS G3101 SS400. Berdasarkan penelitian ini maka kuat arus yang terbaik untuk memperoleh kekuatan  tarik tertinggi yaitu dengan menggunakan kuat arus 190 A  yang memiliki kekuatan tarik sebesar 567,8 MPa.
Hasil analisis pengaruh variasi kuat arus las SMAW sebesar 150 A, 170 A, dan 190 A terhadap kekuatan impak diperoleh hasil yaitu tidak terdapat pengaruh dari ketiga variasi kuat arus 150 A, 170 A, dan 190 A terhadap kekuatan impak baja konstruksi IWF standar JIS G3101 SS400. Berdasarkan penelitian ini maka ketiga arus yaitu 150 A, 170 A, dan 190 A dapat digunakan pada proses pengelasan baja konstruksi IWF  standar JIS G3101  SS400 dengan tebal 7 mm  karena menghasilkan nilai kekuatan impak yang perbedaannya tidak signifikan.
Artikel Dikirim: 30  Desember  2020, Artikel Direview: 03 Februari 2021, Artikel Direvisi: 08 Februari  2021, Artikel Diterbitkan: 31 Maret 2021

## DAFTAR RUJUKAN
Aditia, Nurdin, A.S. Isny. 2019. Analisa Kekuatan Sambungan Material AISI 1050 dengan ASTM A36 dengan Variasi Arus pada  Proses Pengelasan  SMAW. Journal of Welding Technology 1(1): 1-4.
American Association State. 2008. Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials Designtion E8/E8M- 08. Texas: University of Texas.
American National Standard. 2007. Standard Test Methods for  Notched Bar Impact Testing of Metallic Materials Designation E23-07a. Sao Paulo: Universidade de Sao Paulo.
Amin, A. 2017. Pengaruh Variasi Arus Listrik Terhadap Kekuatan Tarik dan Struktur Mikro Sambungan Las Titik ( Spot Welding) logam Stainless Steel dan Baja Karbon Rendah. Jurnal Teknik Mesin2(2): 63-67.
Asibeluo, I.S., dan E. Emifoniye. 2015. Effect of Arc Welding Current in the
Mechanical Properties of A36 Carbon Steel Weld Joints. International Journal of Mechanical Engineering 2(9):79-87.
Awali, J.,  Y.S. Irawan, M.A. Choiron. 2014. Pengaruh Kuat Arus Pengelasan Dua Layer dengan Metode GTAW dan SMAW Terhadap Kekuatan Tarik pada Plat ASTM A36. Jurnal Rekayasa Mesin 5(2): 107-112.
Azwinur, A.S. Isny, R. Nanda, Ferdiyansyah. 2020.  Pengaruh Arus Pengelaan SMAW Terhadap Kekuatan Sambungan Las Double Lap Joint pada Material AISI
1050. Journal of Welding Technology 2(1): 1-7.
Bakhori, A. 2017. Perbaikan Metode Pengelasan SMAW (Shield Metal Arc Welding) pada Industri Kecil di Kota Medan. Buletin Utama Teknik 13(1): 14-
21.
Barsoum, Z., M. Khurshid. 2017. Ultimate Strenght Capacity of Welded Joints in High Strenght Stells. International Conference on Structural Integrity. ICSI. Madeira. 1401-1408.
Basuki, A.T. 2016. Analisis of Varians. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yoyakarta
Daryanto. 2012 . Teknik Las. Bandung:
Alfabeta
Nugroho, A., dan E. Setiawan. 2018. Pengaruh Variasi Kuat Arus Pengelasan Terhadap Kekuatan Tarik dan Kekerasan Sambungan Las Plate Carbon Steel ASTM A36. Jurnal Rekayasa Sistem Industri 3(2): 134-142.
Sahlan. 2015.  Kegagalan Patah Material pada
Konstruksi Baja Akibat Kondisi Kerja yang Buruk. Jurnal Energi dan Kelistrikan 7(2): 118-121.
Saifuddin., A. Jalil., T. Rahayu. 2017. Analisa Kekuatan  Impak Pada Penyambungan
Pengelasan SMAW Material ASSAB 705 Dengan Variasi Arus Pengelasan. Jurnal
Polimesin 15(2): 58-63. Sopiyan, dan F.B. Susetyo. 2017. Pengaruh Besar Sudut Kampuh Terhadap Kekuatan Tarik Hasil Pengelasan GMAW. Jurnal Kajian Teknik Mesin 2(2): 99-105.
Syaripuddin, I.  Basori, Y.M. Mandala. 2014. Pengaruh  Jenis Kampuh Las Terhadap Kekuatan Tarik Baja Paduan Rendah (ASTM A36) Menggunakan Las SMAW. Jurnal Konversi Energi dan Manufaktur 2(1): 94-97.
Syahrani, A., A. Sam, Chairulnas. 2013. Variasi Arus  Terhadap Kekuatan Tarik dan Bending Pada Hasil Pengelasan  SM490. Jurnal Mekanikal 4(2): 393-402.
Wahyudi, E. 2019. Penurunan Kekuatan Impak Baja ST37 Akibat Pengelasan SMAW. Jurnal Otopro 14(2): 64-79.